670 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



fondant encore tres basique contenant tout le fer et 1'alumine sous 

 forme de silicate double. Cest le cas du ciment ayant servi a M.M. 

 Tornebohm pour la determination de l'alite. II n'a pas pu y avoir 

 formation de mineraux accessoires, la silice s'etant toujours trou- 

 vee en presence d'une quantite suffîsante de chaux pour la saturer 

 comme silicate tricalcique 1 ). 



Nons n'avons fait intervenir jusqu'â maintenant que la basicite 

 du melange. Un autre facteur tres important entrera encore en 

 jeu, c'est la duree de Taction de la chaleur sur le melange, c'est-â- 

 dire le refroidissement plus ou moins lent auquel est soumis 

 la masse. 



Plus un melange est basique, plus le fondant sera difficilement 

 fusible et plus la temperature â laquelle la masse doit etre portee 

 sera haute, afin de permettre Ies reactions qui se passent par voie 

 ignee. Ceci explique que dans la pratique ii est difficile, sinon 

 presque impossible d'arriver â un bon resultat pour un melange 

 contenant une quantite de chaux voisine de la limite superieure 

 possible. 



La duree de l'action de la chaleur joue un role considerable. II 

 peut arriver que par une cuisson suffisamment forte et tres lente, 

 ii se produise la pulverisation spontanee d'une masse de compo- 

 sition, pourtant normale, qui aurait donne d'excellents resultats si 

 l'allure du four avait ete plus vive. 



Avec un melange moyennement basique Ies mineraux se preci- 

 piteront dans un ordre inversement proportionnel â leur degre de 

 fusibilite et, pour Ies silicates de chaux, proportionnel â leur teneur 

 en chaux. Le fondant deviendra de plus en plus acide, etant tou- 

 jours moins basique que Ies mineraux qui cristallisent de son sein, 

 ii deviendra de plus en plus refractaire a la consolidation pour 

 une temperature donnee, jusqu'au moment ou ii sera suffisamment 

 acide ou suffisamment refroidi pour ne plus permettre aucune pre- 

 cipitation de cristaux. II y aura alors consolidation de la masse. 



*) Nous admettons, outre Ies considerations que nous venons d'etudier sur le caractere des 

 mineraux precipites, que ceux-ci doivent etre en grande pârtie des silicates de chaux, parce que 

 soit lors de la pr^paration artiflciellede certains mineraux, soit lors de ladevitrification du verre, 

 le melange a plutot tendance, au recuit et au refroidissement lent, â precipiter des silicates de 

 chaux du sein d'un melange moins basique. Ce fait est frappant dans la devitrification du verre; 

 la substance precipitee est le silicate monocalcique. 



